选用普遍采用的混合粒度Fe70Ni30触媒粉,经筛分后得到140/170目、170/200目、200/230目、230/270目、270/325目及325/400目6种不同粒度的触媒样品,在国产JHY -Ⅲ型六面顶压机上,合成出不同粒度的优质金刚石单晶,合成压力为5.3 GPa,温度为1 350℃.首先通过Nanoscope Ⅲa型扫描电子探针和OXFORD MS - 500型投射式穆斯堡尔谱仪对选用的触媒的粒度、微观形貌以及被氧化程度等进行了分析.结果表明,触媒粉在实验过程中并无氧化现象.其次,通过不同粒度的触媒合成出的金刚石单晶峰值的比较,总结出了触媒粒度与合成的金刚石晶体粒度大小之间的一般规律.铁基触媒的粒度与合成的金刚石单晶的粒度密切相关:230/270目触媒最适生长粗颗粒的金刚石单晶,越远离这个粒度(越粗或越细)的触媒合成的金刚石单晶粒度越细.利用镍锰钴触媒同样验证了这一规律.
高温高压 触媒 金刚石 粒度